Industria é invenciones (1914-03-14 00:00:00), página 1

Industria e Invenciones
REVISTA SEMANAL ILUSTRADA :: RONDA UNIVERSIDAD, 17 :: BARCELONA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
España y Portugal, un año ................. 15'00 pesetas
Extranjero, un año ......................... 25'00
Número suelto .................................. 60'50

Los pagos de suscripciones y anuncios se harán por adelantado, libres de gastos por envío o giro. — No se admiten reclamaciones después de los tres meses de la publicación de cada número, ni se devuelven los originales.

DIRECTOR : GERÓNIMO BOLIBAR : INGENIERO INDUSTRIAL

SUMARIO : Determinación de la dureza de la madera. — Sistema telegráfico con protección contra la influencia de las cargas estáticas (ilustrado, fig. 24), por C. P. — Tipo perfeccionado de hornos eléctricos (ilustrado figs. 25, 26 y 27), por Philip Jarrett. — La telegrafía sin hilos en los ferrocarriles. — Conferencia sobre telegrafía sin hilos. — REVISTA DE LA ELECTRICIDAD : Aparatos telefónicos de previo pago. — Estación hidroeléctrica del Canadá. — NOTICIAS VARIAS : Colas sin resina para papeles fotográficos, etc. — Exposiciones especiales de industrias. — Seguridad para los aviadores. — Nueva fuente de energía natural. — Bibliografía. — REGISTRO DE PATENTES : Patentes solicitadas — REGISTRO DE MODELOS Y DIBUJOS : Modelos y dibujos solicitados — concedidos. — REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES : Nombres comerciales solicitados ampliados y concedidos

Determinación de la dureza de la madera

Es muy importante que cuantos se dedican a la manipulación de la madera, ya sea para trabajarla ya para comerciar con la misma, conozcan las propiedades que la hacen más apta para uno u otro uso; y como además de la resistencia a la flexión y a la compresión figuran en primera línea la de la dureza, por depender de ella la menor o mayor facilidad de labrarla, de aquí que se hayan empleado algunos métodos propios para ensayo de la compresión.

Los métodos empleados son el método con útil de forma cónica y con útil de forma esférica, siendo el primero debido al profesor Busgen, y consiste en hacer penetrar en la madera hasta dos centímetros de profundidad una aguja de acero cóncica, mediante un peso bien determinado en cada momento y progresivamente aplicado. Este representa la dureza; pero no siendo la madera, como lo es la aguja, un cuerpo homogéneo, presenta a ésta una mayor o menor resistencia según la estación, por lo que la cifra resultante no representa exactamente dicha propiedad. El segundo método consiste en la aplicación de una semiesfera; pero tomándose caprichosamente su diámetro resulta que las cifras de dureza en cada caso obtenidas sean distintas y no pueda establecerse comparación.

Janka ha modificado el último método empleando invariablemente para toda clase de maderas y presiones una semiesfera de hierro de un centímetro cuadrado de sección circular máxima, es decir, de 5'462 mm. de radio, que se fija al extremo de una varilla.

Para operar se ejerce una presión creciente sobre la semiesfera, hasta conseguir que haya penetrado toda ella en la madera que se trata de ensayar; y la fuerza necesaria para conseguirlo nos representará la dureza de la madera en kilogramos por centímetro cuadrado.

Para mayor uniformidad la semiesfera deberá aplicarse siempre en dirección paralela a la dirección de las fibras; además, empleando una semiesfera de sección invariable, si se le hace penetrar siempre hasta su circulo máximo, todas estas penetraciones serán semejantes y la resistencia opuesta por las diversas clases de madera para conseguirlo es lo que únicamente variará; es, pues, precisamente esta resistencia lo que caracteriza y distingue la dureza de cada una.

La dureza obtenida por este método es neutra, esto es, independiente de las clases de dureza que hay que vencer en el trabajo de la madera, y, por consiguiente, constituye un excelente tipo de comparación.

Cuando se opera o ensaya en sentido perpendicular a la fibra no desaparece la impresión como sucede en los otros métodos.

La experiencia ha demostrado que por este método la dureza está en relación con el grado higrométrico de la madera y con su densidad. Sin embargo, no es constante la proporcionalidad al estado de sequedad, cuando se trata de débiles grados higrométricos, diez, por ejemplo; el aumento de dureza en este caso es muy insignificante, siendo causa probable el que la madera se haga quebradiza y la cohesión lateral de las fibras sufra bastante; por esta causa se recomienda que los ensayos se hagan con maderas secadas al aire libre (15 por 100 de agua aproximadamente), que señalan el grado higrométrico para compararlo a las cifras que representen la dureza.

Según este método se ha obtenido el siguiente resultado con nueve muestras de madera de pino.

    Número de la muestra de ensayo
    Densidad de la madera secada al airePor 100
    Elasticidad y resistencia a la flexión
    Resistencia a la compresión
    Dureza de la madera secada al aire

    ElasticidadCoeficiente de elasticidad
    ResistenciaCoeficiente de ruptura (resistencia a la flexión)
    Madera secada al aireKg. cm.<sup>2</sup>
    Desecación absolutaKg. cm.<sup>2</sup>

    1
    34'7
    87'1
    487
    399
    523
    168

    2
    36'4
    93'4
    543
    332
    579
    197

    3
    39'4
    102'2
    570
    336
    629
    213

    4
    40'7
    124'4
    595
    493
    709
    206

    5
    42'5
    117'5
    604
    406
    738
    237

    6
    44'2
    121'9
    742
    418
    773
    247

    7
    47'3
    138'4
    781
    484
    861
    311

    8
    50'4
    141'8
    835
    534
    957
    324

    9
    53'5
    150'3
    871
    573
    1.053
    341

Se ve, examinando el anterior cuadro, que las cifras de dureza llevan una marcha paralela a las que represen-